m 
En Eisleben, se coloca el vaso de disolución, al empezar 
el ensayo, denlro de una cápsula de porcelana ó de vidrio 
vacía; y para sacar la plancha y evitar que el ácido adherido 
á ella pueda oxidarla, se procede de este modo. Echan agua, 
poco á poco, denlro del vaso, para que, mezclándose con la 
disolución, rebose y caiga en la cápsula vacía. Al cabo de un 
ralo no queda en el vaso y en la cápsula mas que un ácido 
sumamente diluido, y entonces, y no antes, es cuando sacan 
la plancha y la lavan, primero con agua, después con alcohol, 
y por último, la ponen á secar en una estufa. Procediendo con 
rapidez, y en la forma explicada en la pág. 97, se obtienen 
también resultados muy exactos. 
En las 48 horas que son necesarias para precipitar á una 
temperatura de 18 á 20 grados el cobre de un gramo de mo- 
neda, cobre afinado ó mineral muy rico, se cuentan las del 
dia y de la noche, sin que la asistencia del ensayador sea ne- 
cesaria desde el momento en que empieza la electrólisis. La 
rapidez de algunos otros sistemas de ensayo, se compensa en 
el de electrólisis, por la mayor sencillez en la operación y 
exactitud en los resultados; y comparado con los procedi- 
mientos analíticos, resulta el nuevo método, más breve y cor- 
recto que lodos los descritos en los Tratados de Química. 
Ejemplos de monedas, aleaciones, minerales y 
productos metalúrgicos ensayados por electró- 
lisis. 
l.° Cobre electrolítico de la batería, depositado sobre la 
espiral del mismo metal de uno de los alambres P ( fig . 1. a ). 
Después de lavado con ácido cloro-hídrico y con agua, y 
de haberle secado, se disolvió 1 gramo en 12 centímetros 
cúbicos de agua, otros tantos de ácido nítrico normal, 4 de 
sulfúrico normal, y 1 de ácido clorohídrico. Se evaporó, en 
baño de arena, á sequedad (1), observando las reglas espli- 
(1) Este ejemplo, y todos los que siguen, se copian de las notas del labo- 
ratorio, sin alteración alguna; pero debo advertir que, posteriormente á la 
